Technologische Notizen. 



385 



Folgende Analysen betreffen verschiedene Portlandcemente: 



1. Englischer Ceraent von White & Brother. 



2. Stettiner Cement. 



3. und 4. Wildauer Cement. 



5. Sterncement aus Vorpommern. 



G. Stettiner Cement. 



7. Englischer Cement (Hopfgartner). 



8. Cement vom Bonner Bergwerks- und Hiittenverein. (Hopfgartner.) 



9. Cement von Kraft & Saulich in Perlmoos. (Feichtinger.) 



Hiernach kommen im gebrannten Portlandcement auf 80 Aequivalente 



Kieselsäure: 



210 bis 230 Aequiv. Kalk und 

 15 bis 25 Aequiv. Thonerde und Eisenoxyd. 



Diese Bestandtheile sind in dem Cemente unter einander zu basischem 

 Kalksilikat und Kalkaluminat verbunden. Bezüglich der Erklärung des 

 Erhärtungsprozesses schliesst Michaelis sich der Winkler'schen An- 

 sicht an, dass aus dem basischen Silikat durch die Einwirkung des Was- 

 sers Kalk austritt, welcher sich zwischen die Pulvertheilchen legt und so 

 die Verkittung derselben bewirkt. Dieser Prozess dauert so lange als noch 

 unzersetztes Silikat und Wasser vorhanden sind. Gleichzeitig nimmt das 

 Kalkaluminat (und der Eisenoxyd-Kalk) Wasser auf und erhärtet dadurch. 

 Kieselsaure Alkalien befördern die Erhärtung, indem sie Anlass zur Bil- 

 dung von kieselsaurem Kalk geben oder bei der Einwirkung von Kohlen- 

 säure zersetzt werden, wobei die ausgeschiedene Kieselsäure verkittend 

 wirkt. Endlich kommt hierbei noch der kohlensaure Kalk und das durch 

 Verminderung des Lösungsmittels abgeschiedene Kalkhydrat in Betracht, 



Jahresbericht X. 25 



